der niederrheinischen Gesellschaft in Bonn. 
53 
Magnet ausgezogen, wobei die mehr oder rein schlackigen Theile zu¬ 
rückblieben. 
5,140 Gr. geben 1880 CC. Gas von denselben Constanten wie 
oben, oder auf 0° reducirt 1821 CC., deren Gewicht 0,162753 Gr. 
beträgt, und diese mit 28 multiplicirt geben 4,557 Gr. Eisen = 88,65% 
der angewandten Menge. 
Die Flüssigkeit aus dem Entwicklungsgefäss wurde mit chlor¬ 
saurem Kali oxydirt, und dann in gewöhnlicher Weise analysirt. 
Es wurden erhalten 0,200 Gr. Kieselerde und 6,865 Gr. Eisenoxyd. 
Da obige 4,557 Gr. Eisen allein 6,51 Gr. Eisenoxyd geben, so bleiben 
nur 0,355 Gr. Eisenoxyd als der Schlacke entsprechend übrig. Da 
das Eisenoxyd mit essigsaurem Natron geschieden war, so wurde 
das Filtrat aufMaugan geprüft, von dem eine kleine Spur entdeckt 
wurde, dagegen war auch weder Kalk noch Bittererde vorhanden. 
Das brennende Wasserstoffgas setzte auf Porzellanplatten dünne aber 
deutliche Arsenspiegel ab, die von unterchlorigsaurem Natron gelöst 
wurden. 
Die procentische Zusammensetzung ergab 
Eisen.88,65 
Kieselerde .... 3,89 
Eisenoxyd .... 6,90 
Mangan, Kohle, Arsen 0,56 
100,00 
Das metallische Eisen liess sich feilen, auf dem Oelsteine glatt 
schleifen und mit Eisenoxyd glänzend poliren, und war auf dem 
Ambos etwas streckbar. Der Wasserstoff war kohlenhaltig, denn in 
einem Ballon über Barytwasser verbrannt, setzte er reichlich kohlen¬ 
sauren Baryt ab. Diese Resultate bestätigen die oben ausgesprochene 
Ansicht. 
Es waren also nicht zwei Silicatmineralien nebeneinander auf¬ 
getreten, es war kein Olivin und kein Magneteisen vorhanden, son¬ 
dern eine sehr stark mit Eisenoxyd beladene Rohschlacke war zu¬ 
gleich mit metallischem Eisen durch die Contraktion der erstar¬ 
renden Schlacke herausgetrieben worden, und das muss sehr rasch 
geschehen sein, wenn in den dünnen Schnüren noch ein flüssiger 
Kern von Schlacke und Eisen vorhanden sein sollte, da die starren, 
oft einen Zoll über der Masse hervorragenden Gebilde ihren Stoff 
nur von unten bekommen und nicht, wie ein ordentlicher Krystall, 
von aussen wachsen konnten. Es folgt daraus, dass diese Gebilde 
trotz ihrer glänzenden Oberfläche, dennoch keine Krystalle waren, 
und eine gewisse Aehnlichkeit mit der Form des Olivins gibt noch 
kein Recht dieselben damit zusammen zu stellen, oder gar für pyro¬ 
genen Olivin zu halten. Im vorliegenden Falle fehlt in dem Olivin 
die Bitterde und das Eisenoxydul. Der schlackige Bestandtheil 
